540 APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 



n'aura pas été traité brutalement, et même à y revenir 

 lorsque, par l'eifet d'une contrainte excessive, il s'en est 

 un peu écarté. 



Les résultats des expériences de traction nous four- 

 nissent quelques données intéressantes sur la grandeur 

 des déformations résiduelles que peut produire l'en- 

 roulage. 



Considérons un fil du diamètre usuel, ayant pris la 

 forme normale d'un ressort à boudin de 1 m de dia- 

 mètre. Si nous l'enroulons sur un cercle de 50 cm de 

 diamètre, la déformation des fibres extrêmes sera de 

 1/600 environ, et la même déformation pour les fibres 

 les plus tendues se reproduira en sens inverse si le fil 

 est rectifié. Ces déformations correspondent à peu près 

 à une charge de 60 kg, et nous savons que cette charge 

 agissant pendant longtemps, produit des déformations 

 passagères. Ces déformations deviendront sensibles sur 

 ia longueur du fil si une contrainte de même valeur 

 absolue mais de sens contraire (extension ou compres- 

 sion) produit des changements passagers de valeur dif- 

 férente. Mais si ces changements ont la même valeur 

 numérique et s'établissent ou disparaissent avec la 

 même vitesse, on ne devra apercevoir aucune modifi- 

 cation dans la longueur du fil. 



Le résultat négatif des mesures faites pour constater 

 l'effet de l'enroulage serait de nature à montrer qu'il en 

 est bien ainsi. Cependant, il ne faut pas oublier, d'a- 

 bord, que le calcul ne se rapporte ici qu'aux fibres les 

 plus déformées, et que la majorité des éléments de 

 volume de l'alliage sont soumis dans l'enroulage et le 

 déroulage à une contrainte moindre ; en second lieu, 



